416 CHANGEMENTS DANS 
Nous voyons d’abord, pour les deux premiers alliages, ce coef- 
ficient notablement abaïssé par le recuit. Ce changement, rap- 
proché de celui de «, montre que ces alliages, qui se trouvaient, 
à l'état naturel, dans la région dela plus rapide transformation, 
en sont sortis vers le haut, c’est-à-dire par un déplacement de 
cette région vers des températures plus basses. Ce changement 
est définitif, puisque le retour à l’état naturel se produit avec 
le maintien du nouveau f. Dans la suite, les changements sont 
faibles, et la plupart n’excèdent guère l'incertitude possible 
des observations. 
La trempe exerce, sur la valeur de f, une action de peu d’im- 
portance, et chacun des résultats, pris isolément, pourrait être 
considéré comme dépassant à peine la limite d'incertitude des 
mesures ; mais la continuité, à peine troublée, de la suite des 
nombres, conduit à penser que l’action est ondulatoire; faible- 
ment négative aux basses teneurs, positive aux teneurs moyennes, 
puis négative, enfin nulle lorsque l’anomalie disparaît. 
La même observation s'applique aux nombres relatifs à l’état 
trempé-étiré ; mais ici, les changements sont beaucoup plus 
considérables, 
L'ensemble des résultats trouvés pour « et 8 permet, dans le 
cas des alliages écrouis, où ils sont particulièrement nets et de 
grande amplitude, de tracer, en s’aidant de la règle des états 
correspondants, l'allure de la dilatation pour un même alliage, 
à l’état naturel et à l’état écroui, ou tout au moins de marquer 
les différences dans l'allure des dilatations pour ces deux 
états. 
Nous avons analysé, au début de cette note, les caractères des 
divers tronçons de la courbe ABCDEF (fig. 1, courbe supérieure), 
correspondant à l’état naturel. A ses débuts, la courbe relative 
à l’état écroui est tangente à la première, et même osculatrice, 
puisque les deux coefficients possèdent les mêmes valeurs ; on 
se trouve ici, en effet, aux confins de l’anomalie de dilatation 
en un point que marque l’alliage n° 502. Puis 8 diminue et tend 
1 Le dernier des résultats pourrait aussi bien, au sens métrologique, 
être interprété comme étant égal à zéro. Il suffirait, en effet, pour cela, de 
modifier, pour l’alliage naturel ou l'échantillon tréfilé, la flèche de la 
courbe de 0°,3. 
